( ^v ) 



ment observés et décrits dans le Mémoire de M. Bunsen, nous n'avons pas 

 jugé nécessaire de revenir et de nous étendre sur cette description: nous 

 avons constaté que la densité du minéral est de 4)358 et que sa dureté est 

 intermédiaire entre celle de l'apatile et de la fluorine. 



» Il est infusible à la flamme du clialumeau. Chauffés dans un tube de 

 verre, certains échantillons décrépitent et se divisent en une multitude 

 d écailles très-fines. 



)) Sa couleur est le brun jaunâtre et sa poussière est d'un blanc teinté 

 de jaune pâle. 



» Il se présente sous forme de prismes hexagonaux réguliers, avec des 

 clivages parallèles à la base. 



» Il n'est pas attaqué, à froid, par l'acide acétique. 



» L'acide nitrique le dissout, à froid, mais avec lenteur, en laissant un 

 résidu blanc, formé de petites écailles, et qui renferme des fluorures de 

 calcium et de cérium. Si l'on fait chauffer la liqueur acide, l'attaque est 

 plus rapide, une effervescence assez vive se produit, et si l'on prolonge la 

 digestion, les fluorures se trouvent décomposés. 



» L'acide chlorhydrique l'attaque de la même manière : l'acide sulfurique 

 la décompose aussi en donnant lieu à un dégagement immédiat de vapeurs 

 qui corrodent le verre. 



Analyse. 



» Le minéral réduit en poudre fine a été traité^ à froid, par l'acide acé- 

 tique faible pour en séparer une faible proportion de carbonate de chaux, 

 accidenlellement mêlé à la matière, et en proportions variables. Ce mélange 

 s'explique facilement si l'on considère que la parisite est engagée, comme 

 l'émeraude, dans une gangue de carbonate de chaux. 



» Ainsi purifiée, la matière a été mise en digestion, à froid, dans l'acide 

 nitrique; les carbonates de cérium, de lanthane et de didyme se sont dissous 

 avec dégagement lent d'acide carbonique : il est resté une poudre écaiileuse, 

 composée de fluorures de calcium et de cérium qu'on a recueillis sur un 

 filtre et dont on a déterminé le poids après l'avoir chauffée au rouge. Ces 

 fluorures ont élé décomposés par l'acide sulfurique. Ou a obtenu ainsi un 

 mélange de sulfate de chaux et de sulfate de cérium qu'on a dissous dans 

 l'acide chlorhydrique. L'ammoniaque versée dans la liqueur acide a préci- 

 pité l'oxyde céreux qu'on a dosé à l'état d'oxyde céroso-cérique après cal- 

 cination. La chaux, transformée ensuite en oxalate qu'on a décomposé pai 

 une forte calcination, a été pesée à l'état de chaux caustique. Reiranchant 



36.. 



